DECEMBRE. a^ 5 



fait I'admiralion tie tous les elrangers qui visiteut ces belles 

 vallees. 



En 1 84 J , M. ledocteur Bouclierie avait publie des expe- 

 riences tres-interessantes sur des moyens simples pour 

 assurer la conservation des bois et donner aux plus ten- 

 dres la duree des bois les plus durs. Ces precedes con- 

 sistaient dans le remplacement dc la seve par une disso- 

 lution rainerale ou metallique qui leur communiquait 

 son inalterabilite et faisait passer les bois a I'etat fossile. 

 On avait , des le principe , essaye un grand nombre de 

 reactifs, et quoique tous produisissent de bons resul- 

 tats , on avait fini par donner la preference au sulfate 

 de cuivre. D'abord on sulfalisa les bois en- garnissant 

 leur partie superieure d'un cylindre exterieur en plomb 

 lamine, dans lequel on versait le reactif qui, en s'in- 

 sinuant dans les pores du bois , en chassait la seve et 

 s'y etablissait a la place. Pius tard, on plaga les bois 

 que Ton voulait sulfatiser dans des caisses de madrier 

 liermetiquement fermees; on enlevait la seve en y fai- 

 sanl le vide , puis on introduisait dans la caisse une 

 dissolution de sulfate qui remplaeait la seve. Aujour- 

 d'hui on a simplifle les procedes, qui varient suivant 

 le resultat qu'on vent obtenir. Lorsqu'on vent sulfati- 

 ser completement les bois, on les place dans une caisse 

 de mesure , on ajoute la dissolution composee de 0."> 

 d'eau et 7 de sulfate de cuivre cristallise. On chauffe 

 directement ou a la vapeur jusqu'a 70 ou 80 degres 

 centigrades , et Ton maintient cette temperature pendant 

 2 ou 3 heures, suivant la durete ou la dimension des 

 bois. Un metre cube de bois exige 2 kilog. de sulfate 

 de euivre. 



